1918. No. 1. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLOSUNGEN. 45 
In den aus Schachtöfen herrührenden Schlacken, Nr. 13—33, fehlt Fe2O3 in einigen 
Fällen gänzlich, nämlich in sauren Schlacken aus Schachtöfen mit starker Reduktion her- 
stammend (wie z. B. die Mansfelder Schlacken, Nr. 32); in anderen Fällen kommt Fe2O3 vor, 
meist in einer Menge von 0.25— 0.5 0/5, seltener von 1—2 oder ausnahmsweise über 2 0) 
(als Fe203). 
Nr. 13 nach Wanjukorrs Abh. in Metallurgie, IX, 1912, S. 6r; Nr. 18, 19, 24, 28 a—b 
nach derselben Abh. S. 4; Nr. 20, 21 und 27 nach einer Zusammenstellung in demselben 
Band von Metallurgie S. 562. — Nr. 14 nach W. A. Heywoop, Eng. Min. Journ. 1904, I, 
S. 395. — Nr. 15 und gr nach einer alten Abh. von mir in der norwegischen Teknisk Tids- 
skrift, 1883. — Nr. 16, 17, 25, 26, 29 und 30, siehe meine Abh. Mineralbildung in Schmelz- 
massen, 1892. — Nr. 22—23 nach freundlicher Mitteilung von den Direktoren des Evje, 
bezw. des Ringerike Nickelwerkes; Nr. 22 a ist das Mittel zweier Analysen. 
Nr. 13. Der gleichzeitig gefallene Kupferstein enthielt 23.41 0/9 Cu und 22 08%) S. — 
Nr. 14. Durchschnittliche Monatsanalyse. 
Nr. 15. Konzentrationsschlacke (2. Schlacke) von Kongsberg Silberwerk. Die Silber- 
bestimmungen sind der Durchschnitt der Betriebsanalysen aus den Jahren 1878, 1879, 1880; 
und die S-Bestimmungen sind alte, von mir ausgeführte Analysen an denselben Durchschnitts- 
proben. — Der gleichzeitig gefallene Stein enthielt ca. 49/j Ag und 24.5 0/5 S; der Silber- 
gehalt der Schlacke stammt, wie wir unten besprechen werden, ausschlieflich (oder vielleicht 
beinahe ausschließlich) von mechanischen Steinkügelchen. „Abzug von S" und ,S in RS“ 
läßt sich somit hier ziemlich genau berechnen. 
Nr. 16— 17. Schlacken von Bleierzschmelzen zu Mechernich (siehe Mineralbildung in 
Schmelzmassen); das Erz wurde so stark geröstet, daß keine besondere Schicht von Blei- 
stein gebildet wurde; der Abzug von Steinkügelchen muß somit hier ganz genau sein. 
Nr. 18— i9. Der Kupferstein bei der „zweiten“ Schlacke enthielt 48.76 9/; Cu und 
22919 S, und bei der „ersten“ Schlacke 15.34 0/9 Cu. — Nr. 22 a—b und 23a—d: der 
Abzug von S für Steinkügelchen berechnet sich aus den Ni- und Cu Gehalten der Schlacken 
und der gleichzeitig gefallenen Steine, indem vorausgesetzt wird, daß die Metallverluste aus- 
schließlich von mechanisch beigemengtem Stein herrühren. — Nr. 24. Von Anaconda in 
Montana; der gleichzeitig gefallene Kupferstein enthielt 45.20 0/4 Cu und 24.349/9 S. — 
Nr. 25—26. Alte Bleischlacken von bezw. Przibram und Claustal (siehe BarriNc, Metall. 
hüttenkunde, 1885, S. 86 und 128). 
Nr. 29. Kupferrohschlacke von Vigsnás, beim Verschmelzen von besonders SiOs- 
reichem Erz (siehe Mineralbildung in Schmelzmassen), 
Nr. 30. Kupferrohschlacke von Kafveltorp (siehe Mineralbildung in Schmelzmassen). 
Abzug von S nach Ermessen. 
Nr. 31. Erste Schlacke (Rohschlacke oder ,Steifschlacke“) von Kongsberg. Die Ag- 
Bestimmungen sind der Durchschnitt làngerer Betriebsperioden (1879 und 1880). — Der 
gleichzeitig gefallene Rohstein enthielt o 33, bezw. 0.32 0/; Ag und 26.8, bezw. 27.9 9/9 S. 
Der Ag-Gehalt der Schlacke stammt, wie wir in einem folgenden Abschnitte erórtern 
werden, ausschließlich von mechanischen Steinkügelchen (siehe Fig. 40), die zufolge Propor- 
tionalitätsberechnung bezw. 045 und o4: 9/j S in der Schlacke beanspruchen würden, 
während nur bezw. 0.30 und 0.25 / S gefunden wurde. Der Unterschied beruht vielleicht 
— in ähnlicher Weise wie bei der unten behandelten Schlacke von Mansfeld und bei dem iso- 
lierten Glimmer von Kafveltorp — darauf, dafs die winzigen, in nicht-auflöslichem Silikatmineral 
eingeschlossenen FeS Individuen, welche durch die mikroskopische Untersuchung festgestellt 
sind, durch Aufschlie&en mit Salzsäure-Salpetersäure z. T. nicht aufgelöst wurden. 
Nr. 32—33. Rohschlacken von verschiedenen Schachtöfen (Ofentemperatur ca. 1500?) 
zu Mansfeld-Eisleben, beim Schmelzen des bekannten Kupferschiefers; Nr. 32a—f aus dem 
Jahre 1903 und zitiert nach dem Bericht des Mansfelder-Werkes in der ,Festschrift zum 
X. Deutschen Bergmannstag", Sept. 1907. Über Nr. 33 siehe unten, — Die Analyse 33 (mit 
vollständigem Aufschließen, zuerst mit HCI-HNO3 und den Rest mit Soda) ergibt ca. 0.4 0/0 FeS, 
und die mikroskopische Untersuchung zeigt ein wenig Fes, freilich nur in ganz geringer Menge. 
— Die an dem Werke ausgeführten Analysen Nr. 32 a—f ergeben auffallend wenig S; dies 
läßt sich vielleicht dadurch erklären, daß das Aufschließen nur mit Salzsäure-Salpetersäure aus- 
geführt wurde, wodurch nicht die gesamte S-Menge aufgelöst wurde (siehe hierüber unten). 
